( 855 ) 

 la masse métallique devenue solide ne possède plus une constitution homo- 

 gène; il s'y trouve cette fois du carbone en combinaison, du carbone libre 

 et très-probablement du fer pur, à moins d'y admettre avec Karsten des po- 

 lycarbures dont l'existence est fort contestable. 



)) C'est pour corroborer les idées que je viens d'émettre sur la nature des 

 fers carbures, qu'on institua à Unieux, dans l'usine Hoitzer, une expérience 

 sur la combinaison du fer avec le carbone, et pour laquelle, très-heureuse- 

 ment, on put disposer d'un fer de Suède exempt de manganèse et appro- 

 chant de l'état de pureté, puisqu'il s'y trouvait 0,9961 de métal. 



» I. Dans un creuset brasqué n" 2, on a mis 10 kilogrammes de fer en 

 fragments, en ayant soin de remplir les intervalles avec du charbon de bois. 



» II. Dans un creuset brasqué n° 1, 10 kilogrammes de fer ont élé dis- 

 posés comme dans le creuset n° 2. 



» Les creusets furent placés dans un four Siemens. Une plaque de fonte 

 à surface nette et bordée d'une fretle de lingotière avait été disposée pour 

 recevoir le métal en fusion. 



» La coulée du creuset n° 2 eut lieu après trois heures cinquante minutes 

 de feu, la matière était très-liquide ; solidifiée, elle avait une épaisseur de 

 10 à i4 millimètres, divisée en deux zones à peu près égales, sans séparation 

 bien tranchée ; la zone inférieure, trempée par le contact de la plaque de 

 fonte, était blanche. La zone supérieure présentait une teinte gris foncé, un 

 grain fin. Sur quelques points, les deux zones en se pénétrant prenaient 

 l'apparence d'une fonte truitée. 



» La coulée du creuset n" 1 fut faite après neuf heures dix minutes de 

 four. La coulée d'une épaisseur de i3 à i5 millimètres était séparée en deux 

 parties parfaitement limitées. La zone inférieure trempée était blanche, elle 

 avait environ le tiers de l'épaisseur de la zone supérieure, grenue et d'un 

 gris foncé. 



» Dans le fer carburé n° 1, on a dosé : 



Fer. 



Dans la masse q5,qo 



Dans la zone blanche. 95,99 

 Dans la zone grise. . . 95,22 



» Ainsi, dans les fusions opérées à l'usine d'Unieux, aucun des fers car- 

 bures au maximum n'était exempt de graphite, c'est dans la zone blanche 

 trempée 11° 1 qu'on en a trouvé le moins, m^oo- En négligeant cette faible 

 quantité, en la supposant unie au métal, celte zone blanche aurait presque 



